歐姆接觸是半導體裝置上具有線性並且對稱的電流 電壓特性曲線（IV curve）的區域。如果電流 電壓特性曲線不是線性的，這種接觸便叫做肖特基接觸。典型的歐姆接觸是濺鍍或者蒸鍍的金屬片，這些金屬片透過光刻製程佈局。低電阻，穩定接觸的歐姆接觸是影響積體電路效能和穩定性的關鍵因素。它們的製備和描繪是電路製造的主要工作。 理論 任何兩種相接觸的固體的費米能級（Fermi level，或者嚴格意義上，化學勢）必須相等。 費米能級和真空能級的差值稱作功函式。接觸金屬和半導體具有不同的功函式，分別記為 phi_M 和 phi_S。當兩種材料相接觸時，電子將會從低功函（高 Fermi level）一邊流向另一邊直到費米能級相平衡。從而，低功函（高 Fermi level）的材料將帶有少量正電荷而高功函（低 Fermi level）材料則會變得具有少量負電荷。最終得到的靜電勢稱為內建場記為 V_bi。這種接觸電勢將會在任何兩種固體間出現並且是諸如二極體整流現象和熱電效應等的潛在原因。內建場是導致半導體連線處能帶彎曲的原因。明顯的能帶彎曲在金屬中不會出現因為他們很短的遮蔽長度意味著任何電場只在接觸面間無限小距離記憶體在。 在經典物理影像中，為了克服勢壘，半導體載流子必須獲得足夠的能量才能從費米能級跳到彎曲的導帶頂。穿越勢壘所需的能量 phi_B 是內建勢及費米能級與導帶間偏移的總和。同樣對於 n 型半導體，phi_B phi_M chi_S 當中 chi_S 是半導體的電子親合能（electron affinity），定義為真空能級和導帶（CB）能級的差。對於 p 型半導體，phi_B E_ge phi_M chi_S 其中 E_g 是禁頻寬度，e 是基本電荷。當穿越勢壘的激發是熱力學的，這一過程稱為熱發射。真實的接觸中一個同等重要的過程既即為量子力學隧穿。WKB 近似描述了最簡單的包括勢壘穿透機率與勢壘高度和厚度的乘積指數相關的隧穿影像。對於電接觸的情形，耗盡區寬度決定了厚度，其和內建場穿透入半導體內部長度同量級。耗盡層寬度 W 可以透過解泊松方程以及考慮半導體記憶體在的摻雜來計算 nabla 2 V frac rhoepsilon 在 MKS 單位制 rho 是淨電荷密度而 epsilon 是介電常數。幾何結構是一維的因為介面被假設為平面的。對方程作一次積分，我們得到 frac dVdx frac rho xepsilon C_0 積分常數 C_0 frac rho Wepsilon 根據耗盡層定義為介面完全被遮蔽的長度。就有 V xfrac rho2 epsilon x2 frac rho Wepsilon x V_bi 其中 V 0V_bi 被用於調整剩下的積分常數。這一 V x 方程描述了插圖右手邊藍色的斷點曲線。耗盡寬度可以透過設定 V W0 來決定，結果為 W sqrt frac 2 epsilon V_birho 對於 0 x W，rho e N_dopant 是完全耗盡的半導體中離子化的施主和受主淨電荷密度 N_dopant 以及 e 是電荷。rho 和 V_bi 對於 n 型半導體取正號而對於 p 型半導體取負號，n 型的正曲率 V x 和 p 型的負曲率如圖所示。 從這個大概的推導中可注意到勢壘高度（與電子親和性和內建場相關）和勢壘厚度（和內建場、半導體絕緣常數和摻雜密度相關）只能透過改變金屬或者改變摻雜密度來改變。總之工程師會選擇導電、非反應、熱力學穩定、電學性質穩定且低張力的接觸金屬然後提高接觸金屬下方區域摻雜密度來減小勢壘高度差。高摻雜區依據摻雜種類被稱為 n 或者 p。因為在隧穿中透射係數與粒子質量指數相關，低有效質量的半導體更容易被解除。另外，小禁帶半導體更容易形成歐姆接觸因為它們的電子親和度（從而勢壘高度）更低。 上述簡單的理論預言了 phi_B phi_M chi_S，因此似乎可以天真的認為功函靠近半導體的電子親和性的金屬通常應該容易形成歐姆接觸。事實上，高功函金屬可以形成最好的 p 型半導體接觸而低工函金屬可以形成最好的 n 型半導體接觸。不幸的是實驗表明理論模型的預測能力並不比上述論斷前進更遠。在真實條件下，接觸金屬會和半導體表面反應形成具有新電學性質的複合物。介面處一層汙染層會非常有效的增加勢壘寬度。半導體表面可能會重構成一個新的電學態。接觸電阻與介面間化學細節的相關性是導致歐姆接觸製造工藝可重複性為如此巨大的製造挑戰的原因。 實驗特性 特徵接觸電阻實驗上定義為 JV 曲線在 V0 處的斜率，J 是電流密度 r_c leftfrac partial Jpartial V right 1 _V0 接觸電阻的單位因此成為 Omega cm2，其中 Omega 代表電阻單位歐姆。 接觸電阻可以透過比較帶有歐姆表的四探針測量（fourprobe measurement）和簡單的兩探針測量結果來粗略估計。在兩探針測量中，測量電流導致同時跨越探針和接觸的勢降，從而這些元件的電阻與真是元間的電阻是串聯而不可分離的。在四探針測量中，一對探針用於注入測量電流同時另一對並聯的探針用於測量跨越器件的勢降。在四探針情形下，沒有透過電壓測量探針的勢降因而接觸電阻降並不包括其中。從兩極法和四極法推導的電阻差值是對接觸電阻合理準確的測量假設探針電阻足夠小而忽略不計。特性接觸電阻可以透過乘以接觸面積來得到。 隨著積體電路製備過程的發展，遠更複雜的接觸電阻測量被使用，最流行的方法即為傳輸線測量）（transmission line measurement）。傳輸線測量的基本思路是描繪類似接觸之間同寬不同長度的條狀電阻值。結果曲線的斜率是塊狀薄膜電阻率（resistivity）的函式而截距即為接觸電阻（resistance）。 歐姆接觸的製備 歐姆接觸製備是材料工程裡研究很充分而不太有未知剩餘的部分。可重複且可靠的接觸製備需要極度潔淨的半導體表面。例如，因為天然氧化物會迅速在矽表面形成，接觸的效能會十分敏感地取決於製備準備的細節。 接觸製備的基礎步驟是半導體表面清潔、接觸金屬沉積、圖案製造和退火。表面清潔可以透過濺射蝕刻、化學蝕刻、反應氣體蝕刻或者離子研磨。比如說，矽的天然氧化物可以透過蘸氫氟酸（HF）來去除，而砷化鎵（GaAs）則更具代表性的透過蘸溴化甲醇來清潔。清潔過後金屬透過濺射、蒸發沉積或者化學氣相沉積（CVD）沉積下來。濺射是金屬沉積中比蒸發沉積更快且更方便方法但是等離子帶來的離子轟擊可能會減少表面態或者甚至顛倒表面電荷載流子的型別。正因為此更為平和且依然快速的 CVD 是更加為人所傾向的方法。接觸的圖案製造是透過標準平版照相術來完成的，比如剝落中接觸金屬是透過沉積於光刻膠層孔洞之中並稍後取出光刻膠來完成的。沉積後接觸的退火能有效去除張力並引發有利的金屬和半導體之間的反應。 技術角度上重要的接觸型別 現代對矽的歐姆接觸比如二矽化鈦鎢通常是 CVD 製作的矽化物。接觸通常透過沉積過渡金屬然後退火形成矽化物來製造且形成的矽化物通常為非化學計算的。矽化物接觸也可透過直接濺射覆合或者離子移植過渡金屬來沉積並退火。鋁是另一種可同時用於 n 型和 p 型半導體重要的矽接觸金屬，但並非所有 n 型矽和鋁都可以形成歐姆接觸，一般而言，n 型矽和鋁較能形成良好的歐姆接觸，與 n 型或 n 型矽則形成 schottky 接觸，而一般 n 型矽，摻雜濃度在 1016cm3 左右，先鍍 Ti 接觸矽再鍍上 Ag 形成歐姆接觸。連同使用其它的反應金屬，鋁接觸透過消耗天然氧化物中的氧來形成。矽化物很大程度上取代了鋁（Al）部分因為高折射材料不太傾向於擴散到不希望的地帶，特別是在隨後的高溫處理過程中。 複合半導體接觸的形成可以理解比矽接觸更為複雜。比如說，砷化鎵（GaAs）表面傾向於丟失砷而且這種砷丟失的趨勢可以透過沉積金屬而被可觀的放大。另外，砷的易揮發性限制了沉積後退火時砷化鎵器件的承受度。砷化鎵及其他複合半導體的一種解決辦法是沉積低禁帶合金接觸層與高摻雜層相對。例如，砷化鎵自己比砷化鋁鎵（AlGaAs）有更小的禁帶頻寬 所以一層靠近它表面的砷化鎵層能促進歐姆行為。總之相比之下，IIIV 和 IIVI 半導體歐姆接觸技術比矽歐姆接觸技術發展較緩。 材料 接觸材料 矽（Si） 鋁（Al），鋁 矽，矽化鈦（TiSi2），氮化鈦（TiN），鎢，矽化鉬（MoSi2），矽化鉑（PtSi），矽化鈷（CoSi2），矽化鎢（WSi2） 鍺（Ge） 銦（In），鎵金合金（AuGa），銻金合金（AuSb） 砷化鎵（GaAs） 鍺金合金（AuGe） ，鉛金（PdGe）， 鈦 Ti 鉑 Pt 金 Au 氮化鎵（GaN） TiAlTiAu、PdAu InSb In ZnO InSnO2、Al CuIn1xGaxSe2 鉬（Mo） InSnO2 HgCdTe 銦（In） 透明或半透明接觸對於主動矩陣液晶顯示器 LCD、光電器件諸如雷射二極體（LD）、發光二極體（LED）及光電管是必要的。最流行的選擇是氧化銦錫（ITO），一種透過在氧氣環境下濺射銦 錫（InSn）靶形成的金屬。 重要性 接觸電阻相關聯的 RC 時間常數會限制器件的頻率響應。引線電阻的充電與放電高時鐘速率的數位電子裝置能量耗散的主要原因。接觸電阻在非常見半導體制成的低頻和類比電路中透過焦耳熱的形式導致能量耗散（比如太陽能電池）。金屬接觸製備方法的建立是任何新興半導體科技發展的重要部分。金屬接觸的電遷移與分離成層也是電子器件壽命的限制因素之一。 參考資料 Discussion of theory plus device implications Approaches 接觸 from point of view of surface states and reconstruction 參見 The American Vacuum Society has an excellent 接觸 short course on this topic Journal of the American Vacuum Society、Thin Solid Films and Journal of the Electrochemical Society are journals that publish current research on 歐姆 contacts O O O Category 半導體結構